カチオン性高分子の部分的疎水化と化粧品原料微粒子の油中分散安定化剤への応用
横浜国立大学大学院環境情報研究院

飯島志行

Series of polyethyleneimine (PEI)–fatty acid complex has attempted to be prepared in isopropyl myristate (IPM) using
stearic acid, oleic acid and isostearic acid for their application as a dispersant for TiO2/IPM suspensions. While it was notpossible to fabricate PEI-stearic acid complex those were soluble in IPM, PEI complex with oleic acid and isostearic acidhas successfully dissolved in IPM when the content of fatty acids were larger than 40 mol% and 80 mol%, respectively,
based on the number of ethyleneimine monomer units. FT-IR analysis of PEI-OA and PEI-ISA dissolved in IPM showed thatthe hydrogen bonded COOH groups originally found in the spectra of free fatty acid has disappeared and new peaks those
attributes to carboxylates has generated, which confirms the complex formation between carboxyl group of fatty acid andamine group of PEI. PEI-OA and PEI-ISA, which fatty acid complex ratio was 80 mol% based on EI unit content, was used
for further investigation as a dispersant for TiO2/IPM suspensions. It was interestingly found that while PEI-ISA effectively
adsorbed on TiO2 fine particles in IPM and reached to a saturated adsorption condition when the additive content was 2.4
mg/m2, the adsorbed content of PEI-OA has kept increasing as increasing their additive content under the tested condition(~3.0 mg/m2) which suggests multi-layer adsorption. In spite of different adsorption structures, the sedimentation test of
TiO2/IPM diluted suspension showed that the addition of PEI-OA and PEI-ISA can improve their dispersion stability when
additive content was larger than 2.4 mg/m2 while the suspension without and less complex addition formed sedimentation
rapidly due to aggregate formation. It was also found that the dispersion improvement by PEI-OA and PEI-ISA can achieved
under dense suspension; the suspension kept flowing for 15 vol% and 20 vol% suspension with 2.4 mg/m2 addition of PEIISA and PEI-OA, respectively, while non-treated TiO2 / IPM suspension rapidly solidified at 15 vol%. It was revealed thatthe dispersant design through the complex formation between PEI and fatty acid is applicable to IPM solvent system and thedestined complex efficiently improved the stability of TiO2 / IPM suspensions.

が報告されており、所望の微粒子材質／分散媒の組合せに

1. はじめにおいて所望の分散特性を実現するためには、取り扱っていサンスクリーンや口紅などをはじめとした化粧品剤の開る系に適合する分散剤構造を専門性の高い高分子合成化学

発において、紫外線散乱や色彩調整などの機能付与を目的のアプローチでいくつか設計したうえで、その中から経験として酸化チタン、酸化亜鉛や酸化鉄などを例とした各種的に選択されてきたのが現状である 5）。そのため、無機微

無機微粒子の濃厚系油中分散体が多用されている。最終製

粒子の各種分散媒中における分散安定性を効率的にチュー品使用時の透明感、密着感、すべり感などの質感の制御

ニングにするにあたって、さまざまな分散系に適用できてを実現するにあたっては、各原料微粒子の油中での分散制

かつ、簡便に分散剤構造を設計できる新しい設計手法が求御が大きな鍵であり、原料微粒子種や溶媒に応じた様々なめられている。

分散安定化剤が配合されている。無機微粒子の油中分散安これらの課題を解決するべく、筆者らはこれまでに非水定化を実現するための分散安定化剤の設計は、化粧品剤の系溶媒中（トルエン）で各種分子量のカチオン性分散剤（ポ開発分野に限らず国内外において古くから検討されておリエチレンイミン（PEI）とオレイン酸（OA）を混合し、超り、これまでにアクリル酸−メタクリル酸アルキル共重合

音波処理と撹拌処理を施すことによって得られる会合体が、体、グリセリン・ポリグリセリンやポリエチレングリコー

窒化ケイ素、酸化イットリウム、酸化アルミニウムなど性ルの脂肪酸エステルおよびそれらの誘導体など、多岐にわ状の異なる微粒子に効果的に吸着可能であり、トルエン中たる化合物が開発・利用されてきた 1−4）。それぞれについて、における分散安定性を劇的に改善できることを報告してい分散安定化剤の分子量や親水基／疎水基比などが粒子に対る 6）。また、本プロセスが各種分子量の PEI に適用可能でする吸着特性や分散安定化状態に多大に影響を及ぼすことあることも見出しており、PEI とオレイン酸の会合体の分子量によって微粒子間に作用する立体障害斥力および濃厚

Partial hydrophobication of cationicp oly mers a nd appl icat ions towa rd
stabilizer of cosmetic raw powders in oil
Motoyuki Iijima
Graduate School of Environment andInformation Sciences, Yokohama National
University

系トルエンスラリーの流動特性が制御できることも報告した。本会合体の形成プロセスは簡便でありながら様々な
分子量の PEI と様々な有機鎖を有する脂肪酸の組み合わせに拡張できることが想定され、無機微粒子の油中分散安定性の制御に有効であることが期待されるが、会合する脂肪酸種や対象とする溶媒種が、会合体の形成状態と微粒子の− 11 −

コスメトロジー研究報告 Vol.24, 2016

分散安定性に与える影響は明らかになっていないのが現状

導電率の関係を示す検量線から溶媒に残存する未吸着のである。本研究では、酸化チタン微粒子／ミリスチン酸イ

PEI- 脂肪酸会合体量および粒子表面に吸着した PEI- 脂肪

ソプロピル（IPM）濃厚系スラリーを対象とし、脂肪酸種が酸会合体量を見積もった。

IPM 中における PEI との会合体形成状態に与える影響、得さらに、TiO2/IPM 濃厚系サスペンションの分散安定化

られた会合体の酸化チタン微粒子表面に対する吸着性、おに与える PEI- 脂肪酸会合体の添加効果を明らかにするた

よび IPM 中における分散安定性に与える影響を明らかにめ、2.4 mg/m2 となるように PEI- 脂肪酸会合体を溶解しする。

たIPM溶液に 5 ~ 20 vol %となるようにTiO2 微粒子を加え、

2. 実

1min. 間の遊星混合（2000 rpm）および 24h. の振盪処理を施験

2. 1. IPM 中におけるPEI- 脂肪酸会合体の調製と評価
ポリエチレンイミン（PEI、和光純薬工業、分子量 1800）
0.125g と異なる有機鎖を持つ脂肪酸としてオレイン酸

すことで得られる TiO2/IPM サスペンションの流動特性を
レオメーターで評価した。流動特性の評価直前には、再度サスペンションに 1min. 間の遊星混合を施し、ずり速度を300 s−1 に上下する過程でのせん断応力を測定した。

（OA、和光純薬工業）、ステアリン酸（SA、東京化成工業）、またはイソステアリン酸（ISA、東京化成工業）をミ

3. 結果および考察

うえ、25 ℃で 10 分間の超音波処理を施すことにより PEI-

3. 1. 各種脂肪酸を用いた IPM 中におけるPEI- 脂肪酸会合体の調製

脂肪酸会合体を調製した。脂肪酸の添加量は、PEI を構成

Fig. 1 には、脂肪酸としてステアリン酸、オレイン酸おするエチレンイミン（EI）モノマーユニット数に対して 30

よびイソステアリン酸を用い、IPM 中で PEI と様々な添加～ 100 mol % となるよう、Table 1 に示す通りに添加した。

比条件で混合することにより会合体の調製を検討した様子

各 PEI- 脂肪酸会合体の IPM 中における溶解性を目視観察、を示す。はじめに、PEI 自体は親水性のカチオン性高分子

会合状態を FTIR-ATR により評価した。

であるため、単体では IPM には溶解せず、IPM 層と PEI

リスチン酸イソプロピル（IPM、東京化成工業）中に加えた層が分離した状態で存在した。PEI を構成する EI ユニッ2. 2. PEI- 脂肪酸会合体を分散安定化剤として用いた
TiO2/IPM サスペンション調製と評価

トに対して様々な添加比のステアリン酸を混合した条件で

脂 肪 酸 の 添 加 比 率 が EI モ ノ マ ー ユ ニ ッ ト に 対 し て

濁し、IPM に溶解した状態で会合体が得られないことが80 mol % の PEI- 脂肪酸会合体を、Table 1 に従って IPM

明らかとなった。IPM 中におけるステアリル鎖間の分子は、Fig. 1（a）に観察されるように、すべての条件で系が白中で調製し、
分散安定化剤として利用した。TiO2 微粒子（テイカ、MT- 500B、比表面積（BET 法）38.9 m2/g）1.0 g に対して粒子濃度が 5 wt%、PEI- 脂肪酸会合体の添加量がサスペンション内の粒子総表面積に対して 0 〜 3.0 mg/m2となるように IPM と PEI- 脂肪酸会合体を混合し、超音波処理（1min.）および 24h. の撹拌を施すことで TiO2/IPM サ
スペンションを調製した。得られたサスペンションを IPM
で 4 倍希釈した溶液 10mL をメスシリンダーに移し、静置した際の粒子沈降挙動から TiO2 微粒子の分散安定性を評価した。
また、サスペンションを遠心分離（10 min, 3300 rpm）して得られる上澄み溶液についてエタノールで 3 倍希釈した後の導電率を測定し、予め求めておいた各会合体濃度と PEI- 脂肪酸会合体／トルエン／エタノール混合溶液のTable 1 Reagent contact for producing PEI-fatty acidcomplex in IPM

Fatty acid ratio [mol %]

30

40

70

80

100

Fatty acid [g]

0.24

0.32

0.57

0.66

0.82

IPM [g]

4.63

4.54

4.30

4.21

4.05

Fig. 1 各種脂肪酸を用いて調製した PEI- 脂肪酸会合体の IPM
に対する溶解性（図中の数値は EI モノマーユニットに対する脂肪酸のモル比）− 12 −

カチオン性高分子の部分的疎水化と化粧品原料微粒子の油中分散安定化剤への応用

間力が強く、会合体が十分に溶解できなかったものと推察示す。脂肪酸としてオレイン酸を用いた場合と全く同様のしている。一方、脂肪酸としてオレイン酸を用いた系（Fig.

傾向が観察され、イソステアリン酸単体からは水素結合

1（b））では、EI ユニットに対するオレイン酸の添加比がした -COOH の伸縮振動（1710 cm-1）と C-O-H の変角振動増大するにつれて溶液が透明化し、80 mol % 以上のオレ（1418 cm-1）が認められた一方で、PEI-ISA 会合体からはイン酸を加えた条件では PEI が溶解していることが確認さ

IPM に由来する吸収に加えて、カルボン酸塩（-COO-） 型

れた。オレイン酸が PEI と会合することで PEI が疎水化さの逆対称（1407 cm-1）および対称伸縮振動（1543 cm-1）に帰れ、会合体として IPM 中に溶解しているものと考えられる。

属される吸収認められた。また、ISA の添加比を増大させ

また、脂肪酸をイソステアリン酸とした系では、イソステていくと再び水素結合型の（塩を形成していない）-COOH

アリン酸の添加量が 40 mol % 以上で混合溶液が透明化し、基に由来する吸収が再度認められる様子も観察され、ISA

オレイン酸添加系を同様に会合体として IPM 中に溶解しの添加比が EI モノマーユニットに対して 100 mol % の条ていることが観察された（Fig. 1（c））
。分岐構造に伴うイ件では会合体生成に寄与しない過剰量の ISA が存在していソステアリン酸鎖の 1 分子あたりの占有面積が大きいことることも明らかとなった。

から PEI が効果的に疎水化され、オレイン酸と比べてより少ない添加比で会合体として溶解できたものと推察される。
Fig. 1 で PEI と脂肪酸の混合溶液が透明化した条件にお3. 2. IPM 中に お ける PEI-OA および PEI-ISA のTiO2 微粒子に対する吸着

いて、PEI- 脂肪酸の会合状態を FTIR-ATR によって評価

Fig. 1 および Fig. 2 により IPM 中に可溶であることがした結果を Fig. 2 に示す。Fig. 2（a）は、オレイン酸、PEI、

明らかになった PEI-OA および PEI-ISA について、TiO2

IPM および PEI-OA 会合体の FTIR スペクトルを示して微粒子に対する吸着特性を評価した結果を Fig. 3 に示す。

おり、オレイン酸からは水素結合した -COOH の伸縮振動

PEI に対する脂肪酸の添加比率は、IPM に可溶でありか（1710 cm−1）、C-O-H の変角振動（1418cm−1）ならびに CH2

つ未会合の脂肪酸が生成しない条件として、EI ユニット

−1

、PEI かに対して 80 mol % とした。PEI-ISA については、その添らは N-H 変角運動（1600 cm ）および CH2 はさみ変角運動加量が少ない条件ではほぼすべての添加した PEI-ISA がのはさみ変角振動（1462 cm ）に帰属する吸収

7−9）

−1

−1

が認められた。一方、IPM

TiO2 微粒子の表面に吸着しており、2.4 mg/m2 の添加条件中における PEI-OA 会合体のスペクトルでは、水素結合しで飽和吸着状態に至った。これは、既報 6）で報告したトル

た -COOH 型の伸縮振動（1710 cm−1）の吸収は消失し、IPM

エン中における窒化ケイ素微粒子に対する PEI-OA の吸着（1462 cm ）に帰属する吸収10）-に由来する吸収に加えて、カルボン酸塩（-COO ）型の逆対−1-1挙動と類似した傾向である。一方、IPM 中で PEI-OA を称（1407 cm ）および対称伸縮振動（1543 cm ）に帰属されTiO2 微粒子上に吸着する系ではこれらと挙動が大きく異る吸収が認められた 8）。これは、オレイン酸の COOH 基なっており、PEI-OA の添加量増大に伴って吸着量も増大-

が会合体中では -COO 塩として存在していることを示しし続け、多層吸着する挙動が観察された。本現象の具体的ており、カチオン性高分子である PEI のアミノ基との塩となメカニズムは現時点で十分に解明できていないが、Fig.

して会合していることが示唆された。Fig. 2（b）には、イ1 に示した脂肪酸会合度を変えた PEI-OA と PEI-ISA のソステアリン酸を用いた PEI 会合体の FTIR スペクトルを

IPM に対する溶解試験結果より、PEI-OA の IPM に対す

Fig. 2 IPM に溶解した (a) PEI-OA および (b) PEI-ISA の FTIR スペクトル− 13 −

Fig. 3 PEI-OA および PEI-ISA の IPM 中における TiO2 微粒子に対する吸着挙 動 (EI
モノマーユニット数に対する脂肪酸添加比は 80 mol%)コスメトロジー研究報告 Vol.24, 2016

る溶解性が相対的に劣ることが示されており、PEI-OA はで効果的に TiO2 微粒子が分散化した様子が観察された。

IPM 中で溶解状態にあるより粒子表面上に吸着した方がPEI-OA については、2.4 mg/m2 以上の添加条件では添加安定であることが推察される。

量の増大に伴って分散安定性が改善する傾向が観察された。PEI-OA、PEI-ISA いずれを添加した場合においても、

3. 3. PEI-OA および PEI-ISAを用いたTiO2/IPM
サスペンションの分散安定化

TiO2 微粒子表面に会合体が吸着することによって粒子はFig. 4 には PEI-OA および PEI-ISA の IPM 中におけるによって分散安定性が改善したものと考えられる。また、微粒子分散安定化剤としての応用性を確認するため、様々

PEI-OA については添加量の増大に伴って多層に吸着してな添加量で会合体を加えた TiO2/IPM サスペンションの沈いることが示唆されており（Fig. 3）、添加量の大きい条件

降挙動を示す。PEI-OA および PEI-ISA のいずれの場合

下ではより大きな立体障害斥力が発現し、分散安定性が向においても、会合体未添加の条件および会合体の添加量が上したものと考えられる。

疎水化され、IPM との親和性向上と立体障害斥力の付与

少ない条件で TiO2 微粒子の沈降が促進し、凝集状態にあFig. 5 お よ び Fig. 6 に は 会 合 体 の 添 加 が 濃 厚 系 TiO2/

ることが観察された。会合体の添加量をより増大させる

IPM サスペンションの流動特性に与える影響を評価した

につれて TiO2 微粒子の沈降速度はしだいに低下し、PEI-

結果を示す。Fig. 5 は会合体を添加していない TiO2/IPM

2

ISA では特に飽和吸着状態（2.4 mg/m ）に至る添加量以上

サスペンションの概観事例であるが、粒子濃度が 15 vol %以上になると凝集体の生成に伴ってサスペンションが固化する様子が観察された。一方、Fig. 6 には PEI-OA またはPEI-ISA を 2.4 mg/m2 の条件で添加した TiO2/IPM サスペ
ンションの流動曲線を示す。PEI-ISA を添加した系では粒子濃度が 15 vol % まで向上させてもサスペンションは流動性を有しており、会合体未添加系と比べて分散安定性の改善が認められた。ただ、低いせん断速度領域においてせん
断速度の上昇過程と下降過程間において測定されたせん断

Fig. 4 （a）PEI-OA および（b）PEI-ISA を添加した TiO2/IPM サス
ペンションの沈降挙動

Fig. 5 TiO2/IPM サスペンションの概観（会合体
未添加、15 vol %）Fig. 6 （a）PEI-ISA および（b）PEI-OA を 2.4 mg/m2 添加した濃厚系 TiO2/IPM サスペンションの流動曲線− 14 −

カチオン性高分子の部分的疎水化と化粧品原料微粒子の油中分散安定化剤への応用

応力の値が異なる様子も読み取れ、依然弱い凝集体がサス

properties of silica particles in nonaqueous media with

ペンション中に存在していることも示唆された。PEI-OA

a non-ionic surfactant, dodecyl hexaethylene glycolを添加した系では、TiO2 微粒子の濃度を 20 vol % まで上

monoether, C1 2E6, Colloids and Surfaces A, 3 1, 1 6 2-

昇させてもサスペンションの流動性が認められ、PEI-ISA

174, 2008の系で発現した顕著な流動曲線のヒステリシスな挙動は認

3） Asaro F, Benedetti A, Savko N, Pellizer G,: Inverse

められなかった。各粒子濃度における TiO2/IPM サスペン

nonionic microemulsion studied by means of 1H, 1 3C

ションの粘度も PEI-OA を添加した系の方が低いことも観and PGSTE NMR during silica nanoparticle synthesis,

察されており、PEI-OA が IPM 中でより効果的に TiO2 微

Langmuir, 25, 3224-3231, 2009
4） Palla BJ, Shah DO,:Stabilization of high ionic strength

粒子を分散安定化できることが明らかとなった。

4. 総

slurries using surfactant mixtures: Molecular factors

括that determine optimal stability, J. Colloid Interface
Sci., 256, 143-152, 2002

IPM 中においてステアリン酸、オレイン酸、イソステ
アリン酸を用いた PEI との会合体形成を試みたところ、オ

5） Zhang W, Du Z, Chang CH, Wang G,: Preparation

レイン酸とイソステアリン酸を用いた系において IPM にand properties of comb-like surfactants containing

可溶な PEI- 脂肪酸会合体が調製できることが明らかとpoly(ethylene oxide) methyl ester grafts, J. Colloid andInterface Sci. 337, 563-568, 2015

なった。PEI- 脂肪酸会合体を可溶化するために必要なエチレンイミンモノマーユニット数に対する脂肪酸添加比6） Iijima M, Okamura N, Tatami J,: Polyethyleneimine-

は、オレイン酸では 80 mol% 以上、イソステアリン酸では

oleic acid complex as a polymeric dispersant for Si3N4

40 mol% 以上であった。得られた PEI- 脂肪酸会合体の分and Si3N4-based multicomponent nonaqueous slurries,

散安定化剤としての適応可能性を確認するため、80 mol %Ind. Eng. Chem. Res., 54, 12847-12854, 2015の条件でオレイン酸とイソステアリン酸を加えて調製した

7） Tandon P, Raudenkolb S, Neubert RHH. Rettig

PEI- 脂肪酸会合体の IPM 中における TiO2 微粒子上への吸W, Wartewig S,: X-ray diffraction and spectroscopic

着特性を評価したところ、両者ともに効果的に吸着する

studies of oleic acid-sodium oleate, Chem. Phys. Lipids,

ことが明らかになったが、PEI-ISA の系では添加量の増

109, 37-45, 2001

2

大に伴って 2.4 mg/m の添加条件で飽和吸着状態に至った

8） De Palma R, Peeters S, Van Bael MJ, Van den Rul

一方で、PEI-OA については多層吸着する傾向が観察され

H, Bonroy K, Laureyn W, Mullens J, Borghs G, Maes

2

た。PEI-ISA、PEI-OA ともに 2.4 mg/m 以上の添加条件

G,: Silane ligand exchange to make hydrophobic

で TiO2 微粒子の IPM 中における分散安定性が改善し、特superparamagnetic nanoparticles water-dispersible.

に濃厚系サスペンションにおいては会合体未添加系でサスChem. Mater., 19, 1821-1831, 2007

ペンションが凝集固化した一方で、PEI-ISA では 15 vol %、9） Kadamne JV, Jain VP, Saleh M, Proctor A,;

PEI-OA では 20 vol % でも高い流動性を保ったサスペンシ

Measurement of conjugated linoleic acid (CLA) in

ョンが得られることが明らかとなった。IPM を溶媒としCLA-rich soy oil by attenuated total reflectance-

た系においても、PEI- 脂肪酸会合体の調製が可能であり、

fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR),
J. Agric. Food Chem.,57, 10483-10488, 2009

微粒子の分散安定性の制御に有効であることが確認された。

10）Iijima, M.; Yamazaki, M.; Nomura, Y.; Kamiya, H.
（引用文献）

Effect of structure of cationic dispersants on stability of

1） Chaari K, Bouaziz J, Bouzouita K, J. Colloid andcarbon black nanoparticles and further processability
through layer-by-layer surface modification. Chem.

Interface Sci. 285, 469-475, 2005
2） Thwala JM, Goodwin JW, Mills PD,: Dispersion− 15 −

Eng. Sci., 85, 30-37, 2013